ET SKS ALLIAGES. 273 



Si nous suivons les lignes correspondant aux divers 

 réchauffements de la règle, nous voyons qu'elles ne sont 

 pas loin de converger au même point qui est, autant que 

 l'on en puisse juger, situé un peu au-dessus du point su- 

 périeur de la transformation. Il est probable que les droi- 

 tes de dilatation aboutissent à une courbe peu étendue 

 sur laquelle se produit la transformation progressive su- 

 périeure. Le pas^age à l'état non magnétique a lieu ainsi 

 avec une variation de volume très faible. 



Tandis que, au refroidissement, la barre suit toujours 

 la moins inclinée des droites dont elle a atteint la partie 

 inférieure le long de la courbe directrice, après un ré- 

 chauffement jusqu'à la transformation supérieure elle 

 revient par la droite la plus inclinée dont elle a atteint 

 l'extrémité supérieure. L'état de l'alliage est pour ainsi 

 dire aiguillé au croisement des droites et des courbes. 



J'ai dit que, lorsqu'on refroidit l'alliage, il suit la 

 courbe d'allongement par transformation aussitôt qu'il la 

 rejoint. Cette règle n'est pas rigoureuse. Aux tempéra- 

 tures basses, j'ai observé dans l'alliage 15, et plus en- 

 core dans une règle contenant 24 pour 100 de nickel, 

 les retards singuliers que voici : Lorsque la barre, ayant 

 été refroidie jusqu'à une certaine température, est ensuite 

 chauffée de quelques degrés, puis refroidie de nouveau, 

 elle traverse parfois la courbe sans la suivre et continue à 

 se contracter en suivant exactement la droite le long de 

 laquelle elle était revenue au point de départ. On peut des- 

 cendre ainsi, dans certains cas, d'une quinzaine de degrés 

 sans observer aucune déviation de celte droite. Puis, subi- 

 tement le mouvement se produit, et, en quelques secondes, 

 la règle s'allonge de plusieurs dixièmes de millimètre, attei- 

 gnant parfois le point où elle serait arrivée à la même 



